( 5^8 ) 

 répandue sur une feuille de papier, selon la portion de la pépite qu'on en 

 approche. 



» On pouvait se demander si de l'oxyde magnétique disséminé dans le 

 platine natif ne pouvait pas être la cause de cette polarité. La pépite prin- 

 cipale ayant été polie de manière à présenter une face trés-miroilante, on 

 traita cette dernière par l'acide chlorhydrique concentré, qui fut sans 

 action à froid et même à chaud. Le même échantillon étant soumis ensuite 

 à une chaleur rouge, on voit apparaîtie sur la face polie des irisations très- 

 vives : des zones, de couleurs fort différentes et séparées par des contours 

 tout à fait nets, sont disposées concentriqucment autour des cavités et aspé- 

 rités (le l'échantillon. Ces bandes, en annonçant que la substance est loin 

 d'être homogène, montrent en outre de quelle manière les divers alliages 

 s'y sont répartis. Mais on n'y remarque n'en qui manifeste une structure 

 cristalline, comparable à celle que révèlent si nettement les figures de Vild- 

 manstaedl sur les fers d'origine météorique. Enfin l'eau régale, en atta- 

 quant cette surface polie, y fait apparaître, en saillie, de petits grains d'un 

 gris d'acier, qui restent inattaqués, comme le ferait de l'osmiure d'iridium. 



» Les pépites de platine étant des alliages très-complexes des métaux 

 qui appartiennent au gioupe du platine et de plusieurs autres, il convenait, 

 pour se rendre compte de la cause de leur polarité magnétique, de procé- 

 der par la synthèse. C'est ce que j'ai fait, en profilant de l'installation si 

 bien organisée au Conservatoire des arts et métiers pour la fusion du pla- 

 tine, grâce à l'extrême obligeance de notre savant confrère, M. ïresca, et 

 à celle de M. Gustave Tresca, auquel je suis redevable d'un concours 

 aussi habile qu'empressé. 



» Avant de former directement des alliages, j'ai désiré voir si, après la 

 fusion, un aimant de platine conserve sa propriété magnélipolaire. Une 

 pépite de cette nature étant fondue dans un creuset de chaux, on voit, 

 pendant qu'elle est en pleine liquéfaction, en jadlir des étincelles dues, 

 sans doute, à la condjustion d'une partie de son fer. En même temps, à la 

 surface du bain incandescent, apparaît une pellicule opaque qui s'y ment 

 rapidement, rappelant exactement ce qui arrive dans la coupellation de 

 l'argent; mais, au lieu de l'oxyde de plomb, c'est de l'oxyde de fer cpii se 

 produit ici, et qui après le refroidissementt orme une croûte cristalline sur 

 une partie du boulon métalli(|ue. Le culot ol)lenu, après une fusion pro- 

 longée pendant une minute environ, était encore magnétique, mais plus 

 faiblement que l'échantillon primitif, et il ne présentait plus de polarité; il 

 a toutefois repris cette dernière propriété sous l'action d'un électro-aimant. 



